— 280 — 



ratura di 160° la capsula col deposito elettrolitico in una comune stufa ad 

 aria, accuratamente chiusa, nell'interno della quale, sul piano inferiore, veniva 

 conservato uno strato uniforme di calce sodata. In queste condizioni il peso 

 del deposito, anziché diminuire e poi aumentare col prolungare l'essiccamento, 

 andava invece sempre diminuendo, fino a diventare costante dopo circa due 

 ore di essiccamento, arrestandosi infine a dei risultati che pure essendo ab- 

 bastanza concordanti fra loro, anche per quantità diverse di sostanza impie- 

 gata, conducevano però sempre ad un numero che era alquanto superiore a 

 quello teoricamente calcolato per l'ossido Tl 2 0 3 . 



Nella seguente tabella sono riportati i risultati delle prime determina- 

 zioni eseguite procedendo all' essiccamento del deposito elettrolitico, nelle 

 condizioni indicate, fino a costanza di peso : 



Tabella I. 





Peso di solfato 

 di tallio 



Peso 

 corrispondente di 

 Tl 2 0, teorico 



Peso 

 dell'ossido 

 deposto 



Differenza 

 in più "/<, 



Tallio metallico 



nel solfato 

 impiegato 



Tallio metallico 

 determinato come 

 ioduro nell'ossido 

 deposto 

 per elettrolisi 



1 



0,3202 



0.2896 



0,2940 



1,55 



0,2592 



0,2582 



2 



0,3159 



0,2858 



0,2898 



1,42 







3 



0,3202 



0,2896 



0,2934 



1.35 







4 



0,3202 



0,2896 



0,2934 



1,35 



0,2592 



0,2578 



5 



0,6013 



0,5440 



0,5504 



1,17 



0,4867 



0,4853 



6 



0,3202 



0,2896 



0,2936 



1,38 







Il deposito veniva talvolta disciolto in acido solforoso, e sottoposto, dopo 

 eliminazione dell'eccesso di anidride solforosa, alla determinazione del tallio 

 allo stato di ioduro. La quantità di tallio trovata, corrispondeva, nei limiti 

 degli errori di esperienza, alla quantità di solfato di tallio impiegato. 



Inoltre sciogliendo il deposito elettrolitico in acido cloridrico, si osserva 

 semibile sviluppo di cloro, mentre nella soluzione cloridrica non esistono 

 traccie sensibili di solfati con nitrato di bario, nè si è potuta constatare la 

 presenza di anidride carbonica, come meglio vedremo in seguito. 



Nel dubbio però che l'essiccamento in istufa, anche in presenza di calce 

 sodata, potesse non preservare in modo completo il deposito elettrolitico dal- 

 l'azione dei prodotti della combustione del gas, modificammo le condizioni 

 di esperienza nel seguente modo : la capsula col deposito elettrolitico veniva 

 introdotta subito dopo il lavaggio in una calotta sferica di ferro contenente 

 al fondo calce sodata, e che si poteva chiudere ermeticamente con un co- 

 perchio a vite. Tre fori erano praticati opportunamente nel coperchio: l'uno 

 serviva per dar passaggio ad un termometro, gli altri due per far attraver- 

 sare una corrente d'aria perfettamente secca ed esente di anidride carbonica. 



